624 
MINÉRALOGIE DE LA FRANCE 
Clivages. Clivages p (1011) parfaits. Cassure inégale. 
Dureté. 3, S à 4,5. Fragile. 
Densité. 3,43 à 3,60, 3,57 à 3,61 (Vielle Aure). 
Coloration et éclat. Rouge brun de diverses nuances. Rouge foncé, 
gris rosé foncé, brun, quelquefois presque blanche. Poussière blanche. 
Eclat vitreux passant à l’éclat nacré. Rarement transparente ; trans- 
lucide. 
Propriétés optiques. Uniaxe et négative (Up). La biréfringence est 
très grande, comme dans les autres carbonates rhoraboédriques. 
n,, = t, 537:12 (ürllon) D. 
Composition chimique. La formule MnCO^ correspond à la composi- 
tion a). Quelques variétés renferment une quantité, parfois considé- 
rable, de protoxyde de fer, de chaux ou de petites quantités de magné- 
sie, d’oxyde de zinc. 
h) Analyse de la dialogite de Vielle Aure par Crüner f/1. M. XVllI, 
60. 1850). 
a) J)) 
CO-2 38,3 38,27 
MnO 61,7 39,06 
FeO » 0,43 
CaO » 0,36 
MgO » 0,,38 
100,0 09,60 
Essais pyrognostiqiies. Au chalumeau, décrépite, devient d'un gris 
brun, puis noire, sans fondre. Avec le sel de phosphore et le borax, 
au feu réducteur, donne une perle incolore, qui devient d'un violet 
améthyste au feu oxydant. Fondue sur une lame de platine avec du 
carbonate de soude, donne une masse colorée en vert par du manga- 
nate de sodium. Soluble dans les acides à chaud. 
Altérations. Par exposition à l’air, la dialogite de couleur rose pâlit, 
• puis brunit, et enlin se transforme en manganite, puis en pyrolusite. 
Lestas de dialogite, extraits des mines de la vallée duLouron et exposés 
pendant quelques années à l’air, sont devenus entièrement noirs, la 
belle couleur rose apparaît, quand on brise des blocs. 
Diagnostic. Réaction du manganèse. Voir page 416. 
